292 



" \< i y.'fi 



fur Speicherung auBer Funktion gestellt, nur noch mechanischen Auf- 

 gaben dienen kann. Die verkernenden Substanzen sind nach der Holz- 

 art sehr verschieden. Wenn man sie mittelst ScnuLZE'schem Mazerations- 

 gemisch und Kalilauge zu entfernen versucht, bleibt die Cellulose der 

 5 Membran schlieBlich allein iibrig. Zu den verkernenden Substanzen ge- 

 horen Harze und harzartige Korper, Holzgummi, Gummi, Gerbstoffe, 

 Farbstofte, kohlensaurer Kalk usw. Durch diese Einlagerungen wird 

 der Kern substanzreicher als der Splint war. Sein hoheres spezifisches 

 Gewicht ist zum Teil aber auf sein friiheres Entstehen bei solchen Holz- 



10 arten zu setzen, bei denen das altere Holz schwerer ist als das jiingere. 



Es kann angenommen werden, daB die Enzyme, welche im Splint- 



holze die verholzte Membran so zerstoren, da.B nur der Celluloseteil 



iibrig bleibt, in gleicher Weise die verholzte Membran im Kernholze 



losen, denn das Zersetzungsresultat ist dasselbe, es bleibt nur Cellulose 



15 iibrig. Es ist aber wohl moglich, daB besonders den mit geringerer 

 Enzymwirkung ausgestatteten Arten - - diese Einwirkung auf die ver- 

 holzte Membran durch deren Einhiillung resp. Impragnierung mit nicht 

 Oder mit wenig angreifbaren Substanzen erschwert wird. 



Es scheint nach den Untersuchungeu HARTIG'S (1), die durch eine 



20 Arbeit von MARZELL (1) Bestatigung fanden, sicher, daB die spezifische 

 Enzymwirkung der einzelnen Pilzarten auf das Holz der verschiedenen 

 vom gleichen Pilze bewohnten Holzarten 

 die gleiche ist. Man kann demnach aus 

 der Zersetzungserscheinung auch bei ver- 



asschiedenen Holzarten auf bestimmte Pilz- 

 species als Urheber der Zersetzung schlieBen. 

 So ist schon die aufiere Erscheinung der 

 Holzzerstorung, welche Trametes Pini einer- 

 seits und Trametes radiciperda Hartig 



wPolyporus annosus Fr. andererseits hervor- 

 rufen, so charakteristisch und untereinander 

 verschieden, daB sie sofort spezifisch fest- 

 gestellt werden kann, sei es, daB sie an 

 der Fichte, der Larche oder irgend einer 



35 Kiefernart oder bei Tswja oder Pseudotsuga 

 aufgetreten ist. Und sie bleibt die gleiche 

 im Splintholze wie im Kernholze der Nadel- 

 holzbaume (s. Fig. 42). Auch Polyporns 

 sulpliureus, der nicht nur an verschiedenen 



40 Laubliolzern (Eiche, Weiden, Pappeln, 

 Eschen, Kirschen, Birnbaumen, Apfelbaumen, 

 Eobinien, NuBbaumen usw.) sondern auch 

 an Tannen und Larchen auftritt, verur- 

 sacht jeweils die gleiche charakteristische 



45Verfarbung und Zersetzung des Holzes. 



Der Hausschwamm gar Ia6t sich mit dem Holze aller moglichen Holz- 

 arten ernahren, wenn auch die Geschwindigkeit der Zerstorung nach 

 der Dichte des Holzes und bei den verschiedenen Holzern nicht die 

 gleiche ist. Es wird auch von alien diesen Pilzen sowohl das Splint- 

 so holz wie auch das Kernholz bewohnt und zerstort, ja bei manchen 

 Arten scheint gerade der erste Angritf meist Wundstellen des Kern- 

 holzes zu treifeu. 



Eine besonders auffallende Erscheinung ist es, daB die den ganzen 



Fig. 42. Polyporus annosus FB. 



= Trametes radiciperda HARTIG. 



Zersetzung des Fichtenholzes. 

 Der Laiigssclmitt zeigt weilie 

 (Cellulose) Flecke mit schwarzem 

 (Pilzraycel-)Zentrum. Das iibrige 

 Kolz ist unverandert. Auf un- 

 gefahr die Halfte verkleiuert. 

 Nach VON TOBEUF. 



